312 Eigenschaften des Nickehnetalles. 



Oxyd enthielt, mit Arseniksäurelösung, welche durch Oxy- 

 dation von 1 Grm. arseniger Säure mittelst Salpetersäure, 

 Abdampfen zur Trockne, und Aufnahme in Wasser er- 

 halten worden war. Nach Zusatz der Lösung von zwei- 

 fach-schwefligsaurem Natron wurde zum Sieden erhitzt 

 und die Flüssigkeit mit Schwefelwasserstoff behandelt. 

 Das auf einem Filter gesammelte Schwefelarsenik wog 

 nach dem Waschen und Trocknen bei llO^ 1,264 Grm., 

 nahe äquivalent der Menge des angewendeten Arseniks, 

 Vom Nickeloxyd dagegen wurden 5 Milligrm. weniger 

 gefunden, als angewendet worden waren, was gleichfalls 

 beweist, wie vollkommen das Arsenik ausgefällt wird. 

 {Polyt. CentralhalU. 1859. S.526.) Bkh. 



Heber Eigenschaften des Nickelnietalles. 



Das Nickel, welches in der von Berzelius aufge- 

 stellten electro- chemischen Reihe neben dem Eisen steht, 

 findet sich auch neben diesem Metall in der von Thenard 

 nach der Verwandtschaft zum Sauerstoff angenommenen 

 Classification der Metalle. Allerdings nähert sich das 

 Nickel dem Eisen hinsichtlich seines Atomgewichtes und 

 durch die Analogie seiner Verbindungen, besonders seiner 

 Salze; es zeigt aber nach Tissier ein gnr.z anderes Ver- 

 halten in seinem Widerstände gegen die verschiedenen 

 chemischen Agentien, welche wir in unseren Laboratorien 

 anwenden. So nimmt man allgemein an, dass das Nickel 

 nach seiner Stelle in der electro- chemischen Reihe das 

 Kupfer aus dessen Auflösungen fällt, gerade so wie es 

 das Eisen oder Zink thun würde; dies ist aber nicht 

 der Fall. Tissier Hess geschmolzenes und gut abgebeiztes 

 Nickel 15 Stunden lang in einer Auflösung, welche ein 

 Gemisch von Salmiak und Kupfervitriol, im Verhältniss 

 von 1 Tb. der Salze auf 10 Th. Wasser enthielt; nach 

 Verlauf dieser Zeit hatte das Nickelplättchen, welches 

 vor dem Versuche 18,92 Grm. wog, kein Kupfer gefällt 

 und an Gewicht nicht abgenommen. Ein Blechstück von 

 Aluminiumbronze hatte unter denselben Umständen 0.06 

 Grm. vei'loren, und ein Blech von Neusilber (Kupfer- 

 legirung, welche beiläufig 1 Drittheil Nickel enthält) 

 0,07 Grm. 



Die Säuren, mit Ausnahme der Salpetersäure, wirken 

 in der Kälte nur sehr schwach auf das geschmolzene 

 Nickel ; mit ihrem doppelten Gewicht Wasser verdünnte 

 Schwefelsäure löste in 15 Stunden von 18 Grm. Nickel 



